INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 664-672 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengaruh Penggunaan Abu Tempurung Kelapa Sebagai Pengganti Sebagian Semen Dengan Pasir Bengawan Solo Pada Kuat Tekan Paving Block
Bella Lutfiani Al Zakina 1 ✉ , Zainnudin 2 , Achmad Fajar Fathoni 3
Universitas Bojonegoro, Bojonegoro
Email: bellalutfiani.alzakina01@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perkembangan  di  bidang  konstruksi  ditandai  dengan  meningkatnya  kualitas  bahan  bangunan  dan munculnya  bahan  bangunan  baru.  Munculnya  berbagai  bahan  bangunan  baru  didorong  oleh kebutuhan manusia akan bahan bangunan yang memilik kualitas lebih baik daripada bahan bangunan yang ada sebelumnya seperti kekuatan lebih tinggi, lebih ramah terhadap lingkungan, memiliki bobot yang lebih ringan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui nilai kuat tekan dan daya serap air paving block dengan mengunakan abu tempurung sebagai pengganti sebagian semen serta penelitian ini mengunakan metode SNI – 03 – 0691. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kuat tekan paving normal rata-rata sebesar 18,564 N/mm 2 dan pada variasi 5% rata-rata 9,565 N/mm² sedangkan pada variasi 10% rata-rata sebesar 9,589 N/mm 2 . Daya serap air paving normal rata-rata sebesar 13,61% dan pada variasi 5% rata-rata 12,54 % sedangkan pada variasi 10% rata-rata sebesar 12,78 %.
Kata Kunci: Paving Block, Abu Tempurung Kelapa, Kuat Tekan, Daya Serap Air
Abstract
Developments in the construction sector are characterized by increasing quality of building materials and the emergence of new building materials. The emergence of various new building materials is driven by human needs for building materials that have better quality than previously existing building materials, such as higher strength, friendlier to the environment, and lighter weight. The aim of the research was to determine the compressive strength and water absorption capacity of paving blocks by using shell ash as a partial replacement for cement and this research used the SNI  - 03 - 0691 method. From the results of the research it was found that the average compressive strength of normal paving was 18,564 N/mm 2 and with a 5% varia tion the average is 9,565 N/mm² while with a 10% variation the average is 9,589 N/mm 2 . The average water absorption capacity of normal paving is 13.61% and with a 5% variation the average is 12.54%, while with a 10% variation the average is 12.78%. Keywords: Paving Block, Coconut Shell Ash, Compressive Strength, Water Absoption

## PENDAHULUAN
Perkembangan di bidang konstruksi ini salah satunya ditandai dengan meningkatnya kualitas  bahan  bangunan  dan  munculnya  bahan  bangunan  baru.  Munculnya  macam- macam bahan bangunan baru didorong oleh kebutuhan manusia akan bahan bangunan yang  memilik  kualitas  lebih  baik  daripada  bahan  bangunan  yang  telah  ada  sebelumnya seperti kebutuhan akan bahan bangunan antara lain memiliki kekuatan lebih tinggi, lebih ramah terhadap lingkungan, memiliki bobot yang lebih ringan. Paving block (bata beton) adalah suatu komposisi bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen portland atau bahan perekat hidrolis  sejenisnya, air,  dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya.(SNI 03-0691, 1996)
Struktur paving block sudah mulai dipergunakan di Eropa sejak sekitar tahun 1950, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada tahun 1977 yaitu pada pembuatan trotoar di jalan Thamrin dan Terminal Bis Pulo Gadung, Jakarta. Sejak itu paving block mulai dipakai pada tempat-tempat parkir, trotoar, pelataran gedung, jalan akses di pemukiman real estate dan perkerasan  jalan  pada  daerah-darah  tertentu.  Akhir-akhir  ini  paving  block  sudah  mulai digunakan pada trial section yang dilalui lalu lintas berat.(Bagus et al., 2016).
Penggunaan limbah pada penambahan bahan pembuatan paving block sudah banyak digunakan. Salah satunya menggunakan limbah anorganik. Dimana hasil dari penambahan limbah tersebut cukup baik. Contoh penggunaannya menggunakan limbah plastik. enda  uji paving  block  utuh  dan  kubus  hasil pengujian  jenis  plastik    DHPE  dan  PP  memiliki kuat  tekan  dan  serap  air  yang  bervariasi  sehingga  dapat dilanjutkan  pada pengujian pada  penelitian  ini.  Kuat  tekan  tertinggi  jenis  plastik  PP  sebesar  16,98  Mpa  pada
model utuh dan 23,30 Mpa pada model kubus, daya serap air yang terendah diperoleh jenis plastik PP sebesar 0,38%.(Muis et al., 2023)
Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba menggunakan limbah organik berupa tempurung  kelapa.  Tempurung  kelapa  adalah  limbah  dari  pasar  tradisional,  yang  tidak termasuk dalam produk utama dari proses pengolahan kelapa. Tempurung kelapa adalah jenis  limbah  padat  dari  pasar  tradisional  yang  umumnya  hanya  dimanfaatkan  sebagai sumber  bahan  bakar  untuk  keperluan  memasak,  khususnya  bagi  rumah  tangga  yang  2 masih menggunakan tungku dapur tradisional. Bahkan tak jarang limbah tempurung kelapa yang  melimpah  tersebut  dibiarkan  begitu  saja  sehingga  hancur  kembali  ke  alam  tanpa memberi  manfaat  ekonomis(Hardini  et  al.,  2021).  Di  Desa  Sumberagung  Kecamatan Kepohbaru  Kabupaten  Bojonegoro  terdapat  limbah  tempurung  kelapa.  Oleh  karena  itu, peneliti bermaksut untuk melakukan penelitian hasil limbah tempurung kelapa ini bila di subtitusikan pada paving block.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratotium  Fakultas  sains  dan  Teknik  Program  Studi Teknik  Sipil  Universitas  Bojonegoro.  Di  Labolatorium  Fakultas  sains  dan  Teknik  Program Studi Teknik Sipil ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan material, pembuatan benda uji (silinder), mix design, uji slump, perawatan paving, pengujian berat isi agregat, dan uji kuat tekan paving, pengujian daya serap air. Pada penelitian ini metode yang di gunakan adalah  metode  kuantitatif  eksperimen.  Dimana  perhitungan  data  diperoleh  dari  hasil eksperimen di laboratorium Universitas Bojonegoro.
Teknik  Pengumpulan  Data  berupa  Uji  Laboratorium  Uji  laboratorium  digunakan untuk  mendapatkan  data  primer  yaitu  data  penguji  beton  dan  mix  design  dengan pendekatan  “SNI -03-0691- 1996”.  Dan  studi  liteatur  Studi  literatur  digunakan  untuk memperoleh referensi dan teori yang relefan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Properties
Berikut hasil dari penelitian uji properties :
Tabel 1. Hasil Uji Berat Jenis Pasir Ket. A B C Satuan Berat benda uji kering jenuh (SSD) 500 Gr 500 500 500 Gram Berat benda uji kering-oven (Bk) 491 491 491 Gram
Berat piknometer diisi air (250 C) (B) 663 656 659 Gram Berat piknometer+benda uji (SSD) + air (250 C), Bt 981 972 965 Gram Ket. A B C Rata-rata Satuan Berat jenis (Bulk) 2,70 2,67 2,53 2,63 Gram berat jenis kering permukaan jenuh 2,75 2,72 2,58 2,68 Gram berat jenis semu (apparent) 2,84 2,81 2,65 2,77 Gram penyerapan (absorsi) 1,83 1,83 1,83 1,83 Gram
Sumber : Penelitian, 2023
Tabel 2. Pengujian Kadar Lumpur Agregat Pasir Sampel Sampel Satuan 1 2 Tinggi total "pasir+lumpur" (B1) 130 130 ml NaOH 200 200 ml Warna setelah 24 jam 2,86 2,86 ml Kartu warna no. No.2

## Sumber : Penelitian, 2023
Campuran Paving Block
Untuk pembuatan paving block dengan abu tempurung kelapa sebagai pengganti sebagian semen adalah sebagai berikut :
Paving normal :  semen 1 kg, pasir 6 kg dan air 1 liter Paving + abu tempurung kelapa 5% :  semen 950 gram, abu tempurung kelapa 50 gram, pasir 6 kg dan air 1 liter
Paving + abu tempurung kelapa 10%  :  semen 900 gram, abu tempurung kelapa 100
gram, pasir 6 kg dan air 1 liter
Hasil dan Analisa Kuat Tekan
Pengujian kuat tekan dilakukann pada benda uji yang berumur 28 hari. Pengujian kuat tekan di lakukan dengan alat Compression Testing Machine untuk mendapatkan beban maksimum  pada  saat  beton  hancur  ketika  nenerima  beban  tersebut  (P  max).  Hasil pengujian kuat tekan beton dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

## Tabel 3. Hasil Uji Kuat Tekan Paving Block
Variasi Umur (hari) Berat (kg) Kuat Tekan (N/mm 2 ) Rata-rata (N/mm 2 ) Normal 7
2,249
16,424
15,050 2,192 12,804 2,056 15,921 14 2,321 14,557 20,134 2,384 23,293 2,420 22,553 28 2,142 19,362 18,564 2,303 19,379 2,218 16,951
5% 7
1,806
7,502
8,463 1,791 10,000 1,942 7,887 14 2,257 15,614 17,944 2,207 17,807 2,294 20,412 28 1,948 8,550 9,565 1,783 9,674 2,063 10,471
10% 7
2,042 9,951
10,399 1,849 8,529 1,951 12,718 14 1,998 7,901 8,815 2,032 9,885 2,125 8,660 28 1,835 11,141 9,589 1,994 7,095 1,899 10,530 Sumber : Penelitian, 2023
Gambar 1. Perbandingan Variasi Pada Umur 7 Hari Kuat Tekan Beton Sumber: Peneliti, 2023
Gambar 2. Perbandingan Variasi Pada Umur 14 Hari Kuat Tekan Beton Sumber: Peneliti, 2023
Gambar 3. Perbandingan Variasi Pada Umur 28 Hari Kuat Tekan Beton Sumber: Peneliti, 2023
Hasil Daya Serap Air
Pengujian Daya serap air diawali dengan pengujian berat sampel dalam air dengan menggunakan  timbangan  dilanjutkan  dengan  menimbang  berat  sampel  kondisi
0 5 10 15 20 Ku at Te kan (M Pa) variasi Normal 5% 10% 0 10 20 30 1 2 3 Ku at Te kan (M Pa) Variasi normal 5% 10% 0 5 10 15 20 1 2 3 Ku at Te kan (M Pa) Variasi normal 5% 10%
permukaan jenuh, kemudian dilanjutan dengan mengoven sampel selama 24 jam dengan kondisi  suhu  110o  C,  setelah  sampel  dioven  selama  24  jam  sampel  dikeluarkan  dan ditimbang beratnya. Setelah itu dilakukan pengumpulan data dai sampel – sampel yang digunakan dalam pengujian daya serap air kemudian dilakukan analisis data daya serap air menggunakan  rumus  daya  serap  air.  Setelah  melalui  tahap – tahap  tersebut  maka didapatkan hasil pengujian.
Tabel 4. Hasil Uji Daya Serap Air Variasi Sample Kering (kg) [A] Basah (kg) [B] Daya Serap (%) 𝑩 − 𝑨 𝑨 𝒙 𝟏𝟎𝟎% Rata-rata (%)
Normal
1 1873 2182 16,50 13,61 2 2120 2419 14,10 3 2158 2474 14,64 4 1876 2107 12,31 5 1982 2220 12,01 6 1912 2143 12,08 5% 1 1804 2041 13,14 12,54 2 2184 2493 14,15 3 2135 2423 13,49 4 2271 2476 9,03 5 2230 2425 8,74 6 2087 2436 16,72 10% 1 1970 2205 11,93 12,78 2 2073 2299 10,90 3 1972 2196 11,36 4 2334 2513 7,67 5 2258 2739 21,30 6 1957 2222 13,54
Sumber: Peneliti, 2023
Analisa Kuat Tekan dan Daya Serap Air
Berdasarkan hasil tes kuat tekan paving pada paving normal umur 7 hari kuat tekan rata rata sebesar 15,050 N/mm 2 kuat tekan rendah dikarenakan pada tahap pembuatan job mix kurang penumbukan kurang merata seta material kurang bersih sedangkan pada umur 14 hari kuat tekan rata-rata paving normal sebesar 20,134 N/mm 2 kuat tekan umur 14 hari lebih baik daripada umur 7 hari sedangkan pada umur 28 hari mengalami penurunan kuat
tekan nilai kuat tekan rata rata umur 28 hari paving normal sebesar 18,564 N/mm² terjadi penurunan kuat tekan dikarenakan kurang dalam perawatan. Maka dapat disimpulkan tidak memenuhi persyaratan Sni 03-0691 karena menurut Sni 03-0691 minimal kuat tekan paving 17.0 Mpa. Berdasarkan hasil tes kuat tekan paving pada paving variasi 5% umur 7 hari kuat tekan rata rata sebesar 8,463 N/mm 2 dan hasil tes kuat tekan paving pada paving variasi 5% umur 14 hari kuat tekan rata rata sebesar 17,944 N/mm 2 sedangkan hasil tes kuat tekan paving pada paving variasi 5% umur 28 hari kuat tekan rata rata sebesar  9,565 N/mm 2 . Berdasarkan hasil tes kuat tekan paving pada paving variasi 10% umur 7 hari kuat tekan rata rata sebesar 10,399 N/mm 2 dan hasil tes kuat tekan paving pada paving variasi 10% umur 14 hari kuat tekan rata rata sebesar 8,815 N/mm 2 sedangkan hasil tes kuat tekan paving pada paving variasi 10% umur 28 hari kuat tekan rata rata sebesar 9,589 N/mm 2 . Sehingga dapat disimpulkan pengantian semen dengan abu tempurung kelapa masih kuranng efektif karena pada saat uji kuat tekan paving pengantian semen dengan abu tempurung kelapa justru mengalami penurunan kuat tekan paving.
Berdasarkan hasil tes daya serap air didapatkan nilai daya serap air sebesar 13.61% pada paving normal sedangkan pada variasi 5% di dapatkan nilai daya serap air sebesar 12.54  %  dan  pada  variasi  10%  di  dapatkan  daya  serap  sebesar  12.78%.  Maka  dapat disimpulkan tidak memenuhi persyaratan Sni 03-0691 karena menurut Sni 03-0691 minimal daya serap 3%.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  pengantian  semen  dengan  abu  tempurung  kelapa masih kuranng efektif karena pada saat uji kuat tekan paving pengantian semen dengan abu tempurung kelapa justru mengalami penurunan kuat tekan paving. Tidak hanya kuat tekan paving block saja, untuk uji daya serap air  juga dapat disimpulkan  bahwa tidak memenuhi persyaratan SNI 03-0691 karena menurut SNI 03-0691 minimal daya serap 3%.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagus, A. et al. (2016) ‘ANALISIS PENGARUH PENGGANTIAN SEBAGIAN PASIR DENGAN PECAHAN BATU BATA TERHADAP KUAT TEKAN PAVING BLOCK’, Wahana Teknik Sipil, 21(1), pp. 1 – 11.
Hardini,  B. et  al.  (2021)  PENAMBAHAN  ABU  TEMPURUNG  KELAPA  SEBAGAI  BAHAN TAMBAH DALAM PEMBUATAN PAVING BLOCK.
Muis,  A. et  al. (2023)  ‘Jurnal  Ilmiah  Rekayasa  Sipil’,  20(1).  Available  at:
http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/TerakreditasiSINTAPeringkat5.
SNI 03-0691 (1996) Standar Nasional Indonesia Badan Standardisasi Nasional Bata beton (Paving block).